## KARAKTERISTIK BRIKET TONGKOL JAGUNG DAN BRIKET TEMPURUNG KELAPA BERDASARKAN VARIASI UKURAN BUTIRAN ARANG DAN KONSENTRASI PEREKAT
Hasfiana Hondong, Ihsan dan Hernawati 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar Email: hasfianahondong@gmail.com, ihsanphysics@uin-alauddin.ac.id, hernawati@uin-alauddin.ac.id
Abstract: This study aims to investigate the influence of grain size and concentration of charcoal briquettes adhesive on the characteristics of the  corn  cob  and  coconut  shell  briquettes.  In  this  study  is  made briquettes  with  a  variety  of  different  compositions.  Based  on  the research that has been done, briquettes which has the highest density value  of  0.82  g/cm 3 with  a  grain  size  of  80  mesh  with  adhesive concentration  20  %,  the  highest  water  content  of  0.42  %  with  a  grain size  of  80  mesh  with  adhesive  concentration  20  %,  the  value  of  the highest heat briquettes corn cobs at 3747.294 cal/g with a grain size of 60  mesh  with  adhesive  concentration  15  %,  and  the  highest  ash content of 0.16 %. As for the coconut shell briquettes have the highest density  values  of  1.05  g/cm 3 with  a  grain  size  of  60  mesh  with  each adhesive  15  %  and  20 %, the  highest  water  content  of  0.61  %  with  a grain  size  of  60  mesh  with  the  concentration  of  adhesive  20  %,  to  a high of 3940.148 calorific value cal/g with a grain size of 40 mesh with adhesive  concentration  10  %,  and  the  highest  ash  content  of  0.35  % with a 20 % concentration of adhesive.
Keywords: Particle  Size,  Concentration  Adhesives,  Tapioca  Starch, Shell Coconut and Corn Cob.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  sangat  kaya  akan  hasil  produk  alamnya, sehingga  menjadi  salah  satu  negara  sebagai  sumber  penghasil  bahan  bakar  yang cukup  baik.  Tetapi  kebutuhan  energi  saat  ini  terus  meningkat  seiring  dengan peningkatan  kebutuhan  masyarakat  khususnya  pada  kebutuhan  bahan  bakar. Setiap  tahunnya  kebutuhan  akan  energi  semakin  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  aktivitas  penggunaan  bahan  bakar,  terutama  bahan  bakar  minyak yang diperoleh dari alam
Salah  satu  sumber  energi  alternatif  tersebut  adalah  briket.  Briket  merupakan suatu  bahan  bakar  alternatif  yang  dapat  mengurangi  pemakaian  bahan  bakar minyak  yang  terbuat  dari  bahan  organik  berupa  limbah  kayu,  limbah  pertanian, limbah hutan, limbah perkebunan dan rumah tangga.
Tongkol  jagung  merupakan  salah  satu  limbah  bagian  tanaman  yang  belum banyak  dimanfaatkan.  Dengan  demikian,  limbah  tongkol  jagung  akan  terus
meningkat  jumlahnya.  Cara  yang  paling  sering  dan  sangat  efektif  dilakukan  oleh para  petani  dalam mengatasi  limbah  tersebut  yaitu  dengan membakarnya.  Namun, pada  pembakaran  tersebut  menimbulkan  masalah  baru  bagi  lingkungan  terutama karena  asap  yang  dihasilkan  berpotensi  sebagai  sumber  polusi.  Sedangkan, tempurung  kelapa  sendiri  biasa  digunakan  sebagai  pembakaran  ikan  dan  lain-lain sebagainya. Namun dari hasil pembakaran tersebut menimbulkan banyak asap yang dapat  menyebabkan terjadinya  polusi  dan  sisa  pembakaran  dari  tempurung kelapa tersebut  dibuang  begitu  saja  sehingga  bisa  menjadi  sampah  dimana-mana.  Oleh karena  itu,  cara  yang  paling  efektif  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  membuat bahan bakar alternatif berupa briket dari tempurung kelapa.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  karakteristik  briket  tongkol  jagung dan  briket  tempurung  kelapa  berdasarkan  variasi  ukuran  butiran  arang  dan konsentrasi perekat?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui karakteristik briket tongkol jagung dan briket tempurung kelapa berdasarkan variasi ukuran butiran arang dan konsentrasi perekat.

## 2. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  April  sampai  bulan  September  di Laboratorium  Fisika  Dasar  Jurusan  Fisika,  Laboratorium  Kimia  Fisika  Dan Laboratorium  Analitik  Jurusan  Kimia,  Fakultas  Sains  Dan  Teknologi  Universitas Islam  Negeri  Alauddin  Makassar  dan  Laboratorium  Kehutanan  Fakultas  Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  terdiri  dari  neraca  analitik,  desikator,  jangka  sorong, kalorimeter  bomb,  termokopel,  ayakan  40  mesh,  60  mesh  dan  80  mesh,  alat pencetak  briket (diameter  luar  4,10  cm,  diameter  dalam  3,2  cm  dan tinggi  3,5  cm), baskom,  cawan  porselin,  lesung,  panci,  tanur.  Sedangkan  bahan  yang  digunakan adalah air tepung tapioka (kanji), tempurung kelapa dan tongkol jagung.

## Prosedur Penelitian
Membersihkan  tongkol  jagung  dan  tempurung  kelapa  dari  kotoran  kemudian dijemur dibawah sinar matahari selama 2 hari untuk mengurangi kadar air. Tongkol jagung dan tempurung kelapa dimasukkan ke dalam drum bekas yang bersih secara
terpisah  dimana  drum  tersebut  telah  diberi  lubang-lubang  kecil  pada  bagian  atas drum  dan  dilakukan  pembakaran  kemudian  memasukkan  termokopel  ke  dalam salah  satu  lubang  untuk  mengetahui  suhu  dari  pembakaran  bahan.  Proses pengarangan berlangsung selama ± 4 jam untuk masing-masing bahan. Arang dari masing-masing  bahan  tersebut  kemudian  ditumbuk  dengan  menggunakan  lesung sampai  halus.  Kemudian  arang  yang  telah  halus  diayak  dengan  menggunakan ayakan  40  mesh,  60  mesh  dan  80  mesh,  tujuan  dari  pengayakan  ini  agar mendapatkan material yang seragam dari hasil ayakan tersebut. Menyiapkan bahan perekat (tepung kanji) dengan variasi konsentrasi perekat yang berbeda-beda yaitu 10 %, 15 % dan 20 %. Setelah itu, mencampurkan tepung kanji dengan air sebanyak 50  mL  kemudian  dimasak  diatas  kompor  dengan  api  yang  sama  selama  2  menit. Menimbang  masing-masing  bahan  yang  akan  dicampurkan  dengan  kompisisi  yang berbeda-beda yaitu 90 % : 10 %, 85 % : 15 % dan 80 %: 20 % sehingga total massa bahan  antara  tepung  arang  yang  telah  diayak  dengan  perekat  sesudah pencampuran  yaitu  sebesar  50  gram.  Pencampuran  dilakukan  hingga  merata (homogen).  Memasukkan  adonan  ke  dalam  alat  pencetak  yang  terbuat  dari  pipa, kemudian  memadatkan  adonan  dengan  cara  menekannya  ke  bawah  dengan menggunakan  balok-balok.  Mengeluarkan  hasil  cetakan  briket,  kemudian menjemurnya  dibawah  sinar  matahari  selama  1  hari  tujuannya  agar  briket  tidak mudah hancur pada saat dilakukan pengukuran kerapatan. Menimbang massa briket yang telah dicetak.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  telah  dibuat  briket  yang  berbahan  dasar  tongkol  jagung dan  tempurung  kelapa.  Pembuatan  briket  dilakukan  dengan  komposisi  bahan  dan konsentrasi  perekat  yang  bervariasi.  Briket  yang  dihasilkan  diukur  kerapatannya (massa,  diameter,  tinggi)  dengan  menggunakan  jangka  sorong,  kadar  air  dengan metode oven, nilai kalor dengan menggunakan alat kalorimeter bomb dan kadar abu dengan menggunakan tanur dari setiap komposisi briket yang telah dibuat.
Penelitian  ini  menggunakan  perekat  dari  tepung  kanji  dengan  perbandingan 1:1,  1:2  dan  1:3.  Tepung  kanji  dicampurkan  dengan  air  dan  dimasak  sehingga menjadi lem. Alat cetakan briket terbuat dari pipa dengan diameter luar 4,10 cm dan diameter dalam 3,2 cm dan tinggi 3,5 cm.
Pada  pembuatan  briket  dilakukan  dengan  mengukur  masing-masing  bahan yang dikomposisikan sehingga massa total komposisi yang dibuat  dalam  satu jenis briket sebesar 50 gram. Dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Hasil pengujian kerapatan pada masing-masing briket
No. Sampel Briket Ukuran Partikel (mesh) Konsentrasi Perekat (%) Massa Briket (gr) Volume  (cm 3 ) Kerapatan (gr/cm 3 ) Diameter (cm) Tinggi (cm) 1 Tongkol Jagung 40 10 18,9 3,2 3,5 0,63 15 19,0 3,2 3,5 0,64 20 19,1 3,2 3,5 0,64 60 10 19,0 3,3 3,5 0,64 15 19,2 3,3 3,5 0,64 20 21,4 3,3 3,5 0,72 80 10 23,4 3,3 3,5 0,78 15 23,5 3,3 3,5 0,79 20 23,2 3,2 3,5 0,82 2 Tempurung Kelapa 40 10 27,0 3,3 3,5 0,90 15 27,2 3,3 3,5 0,91 20 27,4 3,3 3,5 0,92 60 10 30,4 3,3 3,5 1,02 15 31,4 3,3 3,5 1.05 20 31,4 3,3 3,5 1.05 80 10 30,4 3,3 3,5 1.02 15 30,9 3,3 3,5 1.03 20 30,9 3,3 3,5 1.03
Berdasarkan tabel 1 diperoleh hasil bahwa ukuran partikel pada briket tongkol jagung sangat berpengaruh terhadap nilai kerapatan pada briket. Hal tersebut terjadi karena  semakin  besar  ukuran  partikel  yang  diberikan  maka  semakin  besar  nilai kerapatan  yang  dihasilkan  sebaliknya  jika  semakin  kecil  ukuran  partikel  yang diberikan  maka  semakin  kecil  nilai  kerapatan  yang  dihasilkan.  Hal  ini  disebabkan karena  ukuran  partikel  yang  kecil  akan  menghasilkan  rongga  yang  lebih  kecil  pula sehingga  kerapatan  ukuran  partikel  pada  briket  akan  semakin  bagus  karena  briket tidak mudah pecah/hancur.
Sedangkan untuk konsentrasi perekat dari briket tongkol jagung diperoleh hasil bahwa konsentrasi perekat pada briket tongkol jagung sangat berpengaruh terhadap nilai  kerapatan  briket.  Hal  tersebut  terjadi  karena  semakin  besar  nilai  konsentrasi perekat  yang  diberikan  maka  semakin  besar  nilai  kerapatan  yang  dihasilkan  pada briket.  Hal  ini  disebabkan  karena  jenis  perekat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini mempunyai  kekuatan  perekatan  dan  memiliki  sifat  daya  serap  terhadap  air  yang baik.
Untuk briket tempurung kelapa diperoleh hasil bahwa pada ukuran partikel 60 mesh  memiliki  nilai  paling  tinggi  dibandingkan  briket  dengan  ukuran  partikel  80 mesh.  Hal  tersebut  terjadi  karena  pada  saat  proses  pencetakan  menggunakan tenaga  manusia,  dengan  cetakan  manual  sehingga  tekanan  pada  saat  mencetak tidak terlalu rapat sehingga menyebabkan briket kurang rapat.
Sedangkan  untuk  konsentrasi  perekat  dari  briket  tempurung  kelapa  diperoleh hasil bahwa konsentrasi perekat sangat berpengaruh terhadap nilai kerapatan briket. Hal  tersebut  terjadi  karena  semakin  besar  nilai  konsentrasi  perekat  yang  diberikan maka semakin besar nilai kerapatan yang dihasilkan pada briket. Hal ini disebabkan karena  jenis  perekat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  mempunyai  kekuatan perekatan dan memiliki sifat daya serap terhadap air yang baik.
Tabel 2. Hasil pengujian kadar air pada masing-masing briket
No. Sampel Briket Ukuran Partikel (mesh) Konsentrasi Perekat (%) Massa Briket Basah (gr) Massa Briket Kering (gr) Kadar Air (%) 1 Tongkol Jagung 40 10 30,0007 29,9091 0,30 15 30,0443 29,9543 0,29 20 28,1552 28,0580 0,34 60 10 31,1500 31,0612 0,28 15 27,6063 27,5230 0,30 20 27,7489 27,6560 0,33 80 10 29,9975 29,8842 0,37 15 30,0440 29,9427 0,33 20 28,0967 27,9786 0,42 2 Tempurung Kelapa 40 10 31,1550 31,0701 0,27 15 27,6854 27,5724 0,40 20 27,7441 27,5980 0,52 60 10 29,9978 29,8860 0,37 15 30,0485 29,9106 0,45 20 28,1067 27,9349 0,61 80 10 31,1672 31,0670 0,32 15 27,6965 27,5879 0,39 20 27,7555 27,6168 0,49
Berdasarkan  tabel  2  diperoleh  hasil  bahwa  untuk  masing-masing  briket dengan  setiap  variasi  komposisi  campuran  bahan  baku,  kadar  air  pada  briket memiliki  kecenderungan  meningkat  pada  ukuran  partikel  yang  semakin  besar.  Hal itu  disebabkan  karena  dugaan  adanya  perbedaan  besar  kecilnya  pori-pori  antar ukuran partikel yang mampu menyimpan air didalam briket.
Sedangkan untuk konsentrasi perekat dari briket tongkol jagung diperoleh hasil bahwa  nilai  kadar  air  pada  masing-masing  komposisi  briket  mengalami  naik turunnya  massa  pada  kadar  air  briket.  Hal  itu  disebabkan  karena  pada  saat  briket dihancurkan menyebabkan pori-pori briket semakin besar sehingga briket akan lebih mudah menyerap air dari udara disekitar dan memberikan penambahan air di dalam briket. Selain itu, tekstur dari arang tongkol jagung juga yang mudah rapuh sehingga dapat menyerap air lebih banyak. Ditinjau dari jenis perekat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tepung tapioka (kanji) yang mana memiliki kadar air tinggi sebesar 9,84 %.
Tabel 3 Hasil pengujian nilai kalor pada masing-masing briket
No Nama Briket Ukuran Partikel (mesh) Konsentrasi Perekat (%) Massa briket (gr) C 1 (ml) C 3 (kal) T ( o C) Nilai Kalor (kal/gr) 1 Tongkol Jagung 40 10 1,0001 6,1 16,1 1,5367 3707,529 15 1,0002 3,6 13,34 1,5458 3734,256 20 1,0000 15 14,72 1,5119 3639,945 60 10 1,0002 4,5 14,95 1,5422 3723,010 15 1,0004 6,5 16,79 1,5541 3747,294 20 1,0000 0,6 18,17 1,4903 3598,468 80 10 1,0008 1 17,25 1,5099 3643,631 15 1,0005 3 20,7 1,5075 3633,457 20 1,0000 2 16,79 1,4364 3467,622 2 Tempurung Kelapa 40 10 1,0010 4 18,4 1,6342 3940,148 15 1,0003 3,4 17,71 1,452 3502,110 20 1,0002 1,5 18,4 1,6023 3868,405 60 10 1,0005 3,5 17,25 1,5871 3829,514 15 1,0008 2 13,8 1,5604 3768,556 20 1,0005 3,2 20,7 1,5037 3624,038 80 10 1,0006 2,5 10,35 1,5883 3839,941 15 1,0003 4 13,8 1,5533 3751,220 20 1,0001 5,4 16,33 1,479 3567,722
Berdasarkan  table  3  diperoleh  hasil  bahwa  untuk  briket  tongkol  jagung  dari data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  kalor  pada  briket  berbeda-beda  pada  ukuran partikel  yang  berbeda-beda  pula.  Variasi  ukuran  partikel  pada  briket  sangat berpengaruh  karena  semakin  kecil  ukuran  partikel  maka  semakin  besar  nilai  kalor yang dihasilkan begitupun sebaliknya semakin besar ukuran partikel yang diberikan maka  semakin  kecil  nilai  kalor  yang  dapat  dihasilkan.  Hal  itu  disebabkan  karena briket  dengan  ukuran  partikel  yang  kecil  akan  menyimpan  air  yang  sedikit  di dalamnya,  berbeda jika briket dengan ukuran partikel yang besar  akan menyimpan air yang cukup besar. Itu terjadi karena rongga dari ukuran partikel yang kecil lebih
besar  sehingga  air  akan  mudah  menguap,  berbeda  dengan  briket  yang  ukuran partikelnya besar menyebabkan rongga yang lebih kecil sehingga air di dalam briket sulit untuk keluar, itulah yang menyebabkan nilai kalor dari briket menurun. Hal yang sama  pula  terjadi  pada  briket  tempurung  kelapa.  Salah  satu  faktor  yang mempengaruhi naik turunnya nilai kalor pada briket yaitu adanya perbedaan massa pada  bahan  serta  rendahnya  suhu  pada  saat  proses  pengarangan  juga mempengaruhi nilai kalor dari briket tersebut
Sedangkan untuk konsentrasi perekat pada briket  tongkol jagung ini juga ikut mempengaruhi  nilai  kalor  pada  briket.  Terlihat  dari  beberapa  jenis  komposisi  pada briket ada yang mengalami nilai kalor yang sangat rendah yaitu pada ukuran partikel 80 mesh dengan konsentrasi perekat 20 %. Hal yang sama pula terjadi pada briket tempurung  kelapa.  Hal  itu  disebabkan  karena  tingginya  konsentrasi  perekat  yang diberikan.  Selain  itu  jenis  perekat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memiliki kelemahan  yaitu  dapat  menurunkan  nilai  kalor  apabila  konsentrasi  yang  diberikan terlalu tinggi.
Tabel 4. Hasil pengujian kadar abu pada masing-masing briket
No Sampel Briket Ukuran Partikel (mesh) Konsentrasi Perekat (%) Massa Sebelum Abu (gr) Massa Abu (gr) Massa Cawan (gr) Kadar Abu (%) 1 Tongkol Jagung 40 10 29.0414 29.0369 28.9939 0.14 15 29.0400 29.0763 29.0400 0.12 20 27.1346 27.1316 27.0931 0.13 60 10 30.1956 30.1936 30.1511 0.13 15 26.7259 26.7243 26.6793 0.16 20 28.8485 28.8468 28.8082 0.12 80 10 33.7965 33.7939 33.7375 0.16 15 26.7855 26.7818 26.7399 0.15 20 44.6050 44.5970 44.5503 0.10 2 Tempurung Kelapa 40 10 29.0183 29.0147 28.9987 0.05 15 29.0622 29.0599 29.0445 0.05 20 27.1175 27.1166 27.1010 0.05 60 10 26.7692 26.7690 26.7440 0.09 15 26.7690 26.7110 26.6866 0.08 20 28.8355 28.8335 28.8117 0.07 80 10 33.7493 33.7490 33.7104 0.11 15 30.1868 30.1867 30.1516 0.11 20 11.6188 11.6182 11.5741 0.35
Berdasarkan  tabel  4  diperoleh  hasil  bahwa  untuk  briket  tongkol  jagung  nilai kadar abu tertinggi diperoleh dari ukuran partikel 60 mesh dan 80 mesh. Ditinjau dari
variasi ukuran partikel sangat berpengaruh terhadap kadar abu briket. Hal ini terlihat pada  ukuran  partikel  60  dan  80  mesh  memiliki  kadar  abu  tertinggi  dibandingkan dengan  ukuran  partikel  40  mesh.  Kadar  abu  pada  ukuran  40  mesh  ukuran partikelnya cukup besar sehingga kerapatannya rendah yang mengakibatkan bahan anorganik  dapat  cepat  menguap  pada  saat  pemanasan.  Selain  itu,  faktor  suhu ruangan  juga  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  kadar  abu  yang  dihasilkan  pada briket.
Sedangkan untuk konsentrasi perekat dari briket tongkol jagung diperoleh hasil bahwa nilai kadar abu tertingi diperoleh dari ukuran butir 60 mesh perekat 15 % dan 80 mesh dengan perekat 10 %. Untuk briket tempurung kelapa dapat dilihat bahwa semakin besar ukuran partikel yang diberikan pada briket maka semakin besar juga nilai kadar abu yang dihasilkan pada briket. Hal ini disebabkan karena briket dengan ukuran  partikel  yang  kecil  akan  memiliki  rongga  yang  lebih  besar  sehingga  bahan anorganik  sangat  cepat  menguap  pada  saat  pemanasan  berlangsung,  begitupun sebaliknya.
Untuk konsentrasi perekat dari briket tempurung kelapa diperoleh hasil bahwa semakin besar konsentrasi perekat yang diberikan maka semakin besar nilai kadar abu yang dihasilkan pada briket. Hal ini disebabkan karena tingginya kandungan abu dari bahan perekat yang digunakan mengakibatkan nilai kadar abu pada briket juga meningkat. Nilai kadar abu yang dimiliki dari bahan perekat yaitu sebesar 0,36 %.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Kesimpulan  yang  didapat  dari  penelitian  ini  yaitu  karakteristik  briket  tongkol jagung  dan  briket  tempurung  kelapa  berdasarkan  penelitian  menunjukkan  bahwa untuk  nilai  kerapatan  telah  memenuhi  standar  SNI  01-6235-2000  yaitu  minimal 0,4407 gr/cm 3 , untuk nilai kadar air juga telah memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu  maksimal  8  %,  sedangkan  untuk  nilai  kalor  pada  briket  tidak  ada  yang memenuhi  standar  SNI  01-6235-2000  yaitu  minimal  5.000  kal/gr,  sementara  untuk nilai  kadar  abu  pada  briket  juga  telah  memenuhi  standar  SNI  01-6235-2000  yaitu maksimal 8 %.

## D AFTAR PUSTAKA
Abdullah  bin  Muhammad  Alu  Syaikh, Tafsir  Ibnu  Katsir  Jilid  2 ,  (Jakarta:  Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2008), Cet. 1, hlm. 267.
Adam, I., Uti, Membuat Briket Bioarang , Yogyakarta: Kanisius, 1998.
Arif, F., Utomo & Nungki Primastuti, Pemanfaatan Limbah Furniture Enceng Gondok (Eichornia  Crassipes)  di  Koen  Gallery  Sebagai  Bahan  Dasar  Pembuatan Briket  Bioarang, Jurusan  Teknik  Fakultas  Teknik  Universitas  Dipenogoro, Vol. 2 No.2 Tahun 2013.
Asri  Saleh, Efisiensi  Konsentrasi  Perekat  Tepung  Tapioka  Terhadap  Nilai  Kalor Pembakaran Biobriket Batang Jagung (Zea mays L), Makassar: Jurusan Kimia Fakultas  Sains  dan  Teknologi,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar, Vol. 7, No.1, Januari 2013.
Budi  Nining  Widarti,  dkk, Penggunaan  Tongkol  Jagung  Akan  Meningkatkan  Nilai Kalor  Pada  Briket ,  Program  Studi  Teknik  Lingkungan:  Fakultas  Teknik, Universitas Mulawarman, Vol.6, No.1, April 2016.
Douglas C, Giancoli, Fisika Edisi Kelima Jilid 1 , Jakarta: Erlangga, 2001.
Depatemen Agama RI, Al- Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya , 2002.
Enny  Sholichah  dan  Nok  Afifah, Studi  Banding  Penggunaan  Pelarut  Air  dan Asap Cair  Terhadap  Mutu  Briket  Arang  Tongkol  Jagung, Balai  Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI, Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sains, Teknologi dan Kesehatan, Vol.2, No.1, 2011.
Erikson  Sinurat, Studi  Pemanfaatan  Briket  Kulit  Jambu  Mete  dan  Tongkol  Jagung Sebagai  Bahan  Bakar  Alternatif, Makassar:  Jurusan  Mesin  Fakultas  Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
Esmar  Budi, Tinjauan  Proses  Pembentukan  dan  Penggunaan  Arang  Tempurung Kelapa  Sebagai  Bahan  Bakar ,  Jurusan  Fisika,  FMIPA  Universitas  Negeri Jakarta, Indonesia. 2011.
Ilham  Muzi,  Surahma  Asti  Mulasari, Perbedaan  Konsentrasi  Perekat  Antara  Briket Bioarang Tandan Kosong Sawit dengan Briket Bioarang Tempurung Kelapa Terhadap  Waktu  Didih  Air ,  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat,  Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Vol.8, No. 1, Maret 2014.
Iriany, dkk, Pengaruh Perbandingan Massa Eceng Gondok  dan Tempurung Kelapa serta  Kadar  Perekat  Tapioka  Terhadap  Karakteristik  Briket ,  Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, 2016.
Lina Lestari, dkk, Analisis Kualitas Briket Arang Tongkol Jagung yang Menggunakan Bahan  Perekat  Sagu  dan  Kanji, Jurusan  Fisika  FMIPA,  Universitas  Haluoleo, Kampus Tridharma Anduonohu, Kendari Sulawesi Tenggara, 2010.
Maryono,  dkk, Pembuatan  dan  Analisis  Mutu  Briket  Arang  Tempurung  Kelapa ditinjau  dari  Kadar  Kanji, Makassar:  Jurusan  Kimia  FMIPA  Universitas  Negeri Makassar, 2013.
M.Tirono,  Ali  Sabit ,  Efek  Suhu  pada  Proses  Pengarangan  Terhadap  Nilai  Kalor Arang  Tempurung  Kelapa  (Coconut  Shell  Charcoal), Malang:  Jurusan  Fisika Fakultas  Sains  dan  Teknologi  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang,  Vol.  3, No.2, April 2011.
Monica Cahyaning Ratri Dan Sri Yamtinah, Pembuatan Briket Arang Limbah Organik dengan Menggunakan Variasi Komposisi dan Ukuran Bahan , Program Studi Pendidikan  Kimia,  Fakultas  PMIPA  FKIP,  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta, Indonesia, 2012.
Munas  Martynis, dkk, Pembuatan Biobriket  dari Limbah Cangkang Kakao, Padang: Jurusan  Teknik  kimia,  Fakultas  Teknologi  Industri,  Universitas  Bung  Hatta, 2012.
Ndraha,  Nodali, Uji  Komposisi  Bahan  Pembuat  Briket  Bioarang  Tempurung  Kelapa dan  Serbuk  Gergaji  Kayu  terhadap  Mutu  yang  dihasilkan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2009.
Richards, Theodore w., et al., eds., Concerning the Adiabatic Determanation Of the Heats  of  Combustion  for  organik  subtances,  especially  sugar  and  benzol . Processding of the American Academy. Dec 4 th , 1906.
Sukmana  Widya,  Rika  dan  Anny  Muljatiningrum, Biogas  dari  Limbah  Ternak . Bandung: Nuansa, 2011.
Santosa,  dkk, Studi  Variasi  Komposisi  Penyusun  Briket  dari  Kotoran  Sapi  dan Limbah  Pertanian ,  Padang:  Jurusan  Teknik    Pertanian,  Fakultas  Teknologi Pertanian Universitas Andalas Kampus Limau Manis, 2010.
Sarjono, Studi  Eksperimental  Perbandingan  Nilai  Kalor  Briket  Campuran  Bioarang Sekam Padi dan Tempurung Kelapa , Jurusan Teknik Mesin STTR Cepu, 2013. Saras  Dian  Pramudita, Panas  Lebur  Es ,  Jurnal  Laboratorium  Fisika  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2012.
Sudiro  Dan  Sigit, Pengaruh  komposisi  dan  Ukuran  Serbuk  Briket  yang  terbuat  dari Batubara  Dan  Jerami  Padi  Terhadap  Karakteristik  Pembakaran ,  Surakarta: Jurnal Sainstech Politeknik  Indonusa Surakarta ISSN, 2014, Vol. 2 No. 2.
Sutrisno, Fisika Dasar Mekanika . Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1997.
Syariful  Banun,  Muhammad  dan  Gunawan, Daun  pun  Jadi  Uang:  Membuat  Energi Alternatif dari Sampah Daun . Yogyakarta: Lintang Aksara, 2011.
Taufik Iskandar Dan Hesti Poerwanto, Identifikasi Nilai Kalor dan Waktu Nyala Hasil Kombinasi  Ukuran  Partikel  dan  Kuat  Tekan  Pada  Bio-Briket  dari  Bambu, Program  Studi  Teknik  Kimia,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Tribhuwana Tunggadewi, 2015, Vol. 9 No. 2.